anaLes DE LA UN1VERSIDAD. — MARZO DE 1871. 153 
tcfehlit. Amorfo. tie color negro que cn partes lira a rerdoso; es~ 
tructura compacta, fractura plana o desigual, en partes granuda 
gruesa; lustre resinoso debil . en jeneral , per sits carac teres csteriores 
sc parece a ciertas variedades tie cobre resiriita ferrujinosa o man- 
ganesiana, tie las cuales con facilidad sc disihlguc por d color de 
raspadnra , que es Verde. arnarillerita, 1 misntras mas se restrega 
t'l polvo en uu almirez tie agata 5 mas claro se pone i pasa a bianco 
vertloso i amarillento. Se sabe que la raspadnra de las demas es- 
pecies de cobre resinita es negra-agrisada o negra ; Por lo demas, el 
mineral de que se trata es frdjilj i Como cualquier otra especie tie 
resinita, con facilidad se reduce a polvo, A1 soplete, lijo, infusible, 
algo sc endurece i conserva tanto su color conio algo tie su lustre 
debil resinoso, quedando tambien negro, agrisado el color del 
polvo de la parte que liabia sido calcinada; algunos fragmentos 
cbisporrotean. En el matracito, produce muclia agua, sin indicio 
alguno tie sublimatlo; sobre carbon, deja un grano metalico que- 
bradizo. 
Soluble en el acido elorludrico con facilidad, sin ausilio del 
fuego i se separa en tal case un poco tie residuo rojizo, perma- 
necieiido ei liquido con su color verde azulejo, algo turbio; pero 
•al calentarlo por un momento, la disolucion se aclara i la materia 
rojiza desaparece dejahdo un poco de residuo arcilloso. Si se 
anade agua, el licor vuelve a entnrbiarse i produce pfeeipitado 
bianco. El acitlo nltrico ataca tambien con facilidad este mineral, 
pero se separan desde liiego el residuo ferrujinoso mezclado con 
sustancia blanca. insolubles en este acido. 
Composition . — La facilidad con que este mineral se disuelve en 
acido elorludrico, su estabilidad e infusibilitlad al soplete i su 
modo de portarse con el acido nltrico inducen a suponer que el 
antituonio en dicho mineral se lialla al estado tie acido antimo- 
nioso-antimonico Sb 2 O l combinado con oxitlo tie cobre CuO e lii- 
dratado. 
Tres aualisis heebos sobre la parte mas pura del mineral (la 
cual, sin embargo, nose liapodido separar completamehtede unas 
venillas delgadas como bilitos de sub-sulfato tie cobre) me dieron 
por resultado para la composicion del mineral lo siguiente: 
Acido antimonioso-antimoiiico. 32.93 
Acido sulfuvico. - 1.00 
A. U!i LA U. 
20 
